464 ANALES DE LA SOCIEDAD CIERTÍFICA ARGENTINA 



La compresión de los lingotes líquidos por el procedimiento 

 Withworlh ó por el vapor, favorece sin duda la disolución de los ga- 

 ses, pero los dos sistemas adolecen de inconvenientes que contra- 

 restan sus ventajas. 



El contacto de la armadura refractaria fria deL pistón de la 

 prensa Withworth con la parte superior del lingote líquido, soli- 

 difica á esta, y los gases no tienen ya salida fácil para su desprendi- 

 miento; se juntan muchas veces en especies de bolsas en las partes 

 que conservan por más tiempo su fluidez. 



El vapor obra más ó menos de una manera análoga solidifican- 

 do la parte del lingote que recibe el chorro. 



28. — Un baño de acero abandonado á sí mismo, se solidifica 

 primero en la periferie y se hincha. El acero, como la fundición, 

 tiene efectivamente un volumen mayor al estado sólido que al es- 

 tado líquido. Los pedazos de una carga fundida incompletamente 

 flotan sobre la parte líquida. 



De aquí resulta la formación de vacíos interiores ó, por lómenos 

 una falta de equilibrio producida por las tensiones internas y que se 

 podrá uniformar por un recocido á partir del punto b de Tchernoff. 



Si el metal líquido es enfriado bruscamente, la periferie se cuaja 

 rápidamente en una costra rígida, contra la cual, el metal dilatán- 

 dose por su solidificación, viene á comprimirse. Esta costra se 

 rasga ó se alarga . 



Resulla de esto, por lo menos en ella, un exfuerzo de tracción 

 que un enfriamiento ulterior bastará algunas veces para hacerlo 

 desapareceren todos los casos, calentando al punto a de Tcher- 

 noff y enfriando luego. 



29. — Se ha experimentado igualmente la acción de las tempera- 

 turas bajas en los aceros y el hierro (40? á 89°). 



Ha resultadode las observaciones que las piezas enfriadas, vuel- 

 tas lentamente á la temperatura ordinaria, no conservan ninguna 

 alteración bajo e! punto de vista de la flexión. Encorvado á baja 

 temperatura, el acero se rompe netamente presentando una es- 

 tructura granular, mientras que el hierro dulce puede ser doblado 

 á 188°, salvo cuando hasidorotoen alguna arista, en cuyo caso 

 la estructura ha pasado de fibrosa á granular. 



Las máquinas que sirven para fabricar hielo, deben ser de hierro 

 dulce. 



